

J. M. Eder und E. Valenta, 



setzung der Glasflüsse, welche bei Herstellung der Gläser zum Ausgangspunkte gedient haben, Rücksicht 

 genommen wurde. Aus diesem Grunde stellten wir nachfolgende Versuchsreihen an. 



I. Über die Absorption des ultravioletten Lichtes in farblosen Gläsern. 



Das Materiale zu den Versuchen über die Absorption des ultravioletten Lichtes in farblosen Gläsern 

 wurde uns freundlichst von Herrn Dr. Schott in Jena zur Verfügung gestellt. Die Gläser wurden in plan- 

 parallelen Scheiben von je 1 cm und 1 nun Dicke zerschnitten, geschliffen, polirt und dann vor den Spalt 

 eines Quarzspectrographen gebracht. Als Lichtquelle diente der zwischen Electroden, aus einer Legirung 

 von Blei, Zink und Cadmium ' überschlagende Funke eines grossen Ruhmkorff' sehen Inductoriums. Das 

 Absorptionsspectrum dieses Lichtes in Glas wurde auf Bromsilbergelatineplatten photographirt; die Belich- 

 tungszeiten waren 1 bis 10 Minuten. 



Durch den Vergleich der Absorptionsspectren der dünnen und der dickeren Glasplatten Hess sich ein 

 guter Überblick über das verschieden starke Absorptionsvermögen der einzelnen Glassorten gewinnen. 



Die untersuchten Glassorten sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich: 



'C 3 



Benennung 



Bre- 

 chungs- 



Index für 

 D 



Mittlere 

 Disper- 

 sion 

 Cbis F 



n-\ 



Partielle Dispersion 



C-D 



D-F 



F-G' 



Absorption in der Dicke von 



1 mm 



10 mm 



G 0) z 



' 3 ■§'■§. 



EU': 



■o c 



tu 



- - 



w < 



Sab 



tu « '-^ 

 C « > .£ 





Gew. Silicat Leicht-Flint 



Gew. Silicat-Flint 



Baryt-Leicht-Flint 



Gew. Silicat-Crown 



Crown mit hoher Dispersion 



Leicht Phosphat-Crown 



Gew. Zink-Silicat-Crown 



Baryt-Silicat-Crown 



Engl. Hard-Crown 



1-57101 0-01327 43-0 



1-62016 0-01709 36-2 



1-55536 0-01153 4S-2 



1-51850 0-00885 5S'6 



1-51494 0-00943 54 '6 



1-51593 0-00737 70-0 



1-51842 o-oo8S6 58-5 



1-50958 0-00796 64-0 



1-51681 o-ooS57 | 60-3 



0-00384 

 0-00489 

 0-00334 

 0-00262 

 0-00277 



0'00222 



0-00943 

 0-01220 

 0-00819 

 0-OOÖ20 

 0-00Ö66 



O-0O79I 

 0-OI04I 



o- 00677 



0-00543 



O' 005 15 0-00407 



0-00262 0-00624 

 o-oo23S 1 0-00558 

 0-00253 I 0-00604 



A 



304 

 314 

 303 

 300 



290 



275 

 285 



2S5 



296 



300 



301 



29S 



295 



2S5 



249 

 277 



276 



279 



330 



340 

 324 

 325 

 320 



314 

 321 

 322 



325 



323 



328 

 318 



320 

 314 

 307 

 315 

 316 



320 



Die beigegebene heliographische Tafel zeigt eine Serie der von uns hergestellten vergleichenden 

 photographischen Aufnahmen der Absorptionsspectren dieser Gläser; die in der vorstehenden Tabelle 

 aufgenommenen Zahlen sind das Mittel aus drei Versuchsreihen. 



Wie man sowohl aus den Tafelfiguren, als auch aus den Wellenlängen jener Lichtstrahlen, bei denen 

 die Absorption sich geltend macht, wie selbe die Tabelle zeigt, entnehmen kann, verhalten sich die 

 Gläser dem ultravioletten Lichte gegenüber sehr verschieden. Am ungünstigsten, d. h. am wenigsten 

 durchlässig für die ultravioletten Strahlen erwies sich das gewöhnliche Silicat-Flintglas. Das 

 neue Baryt-Flintglas absorbirt in dünnen Schichten das Ultraviolett in den Regionen X = 300 |j.ia, d. i. 

 zunächst den Fraunhofer'schen Linien P bis T in geringem Grade; dickere Schwerflintglasschichten 

 absorbiren das ultraviolette Licht schon von K ab in erheblichem Masse, bei Baryt-Flintglas in dickerei- 

 Schicht dagegen tritt eine erhebliche Absorption erst bei M oder N ein. 



Die Absorption des Baryt-Flintglases ist in dünnen Schichten nahezu dieselbe wie bei englischem 

 Hard-Crown; in dickeren Schichten jedoch nimmt die Undurchlässigkeit des Flintglases gegen das Ultra- 

 violett rascher zu, als dies bei dem genannten und anderen Crowngläsern der Fall ist. 



1 Vergl. Eder, Beiträge zur Spectralanalyse (Über die Verwendbarkeit der Funkenspectren verschiedener Metalle zur Bestim- 

 mung der Wellenlängen im Ultraviolett. Denkschriften d. mathem.-naturw. Cl. d. kais. Akad. d. Wisscnsch. zu Wien. Bd. I.X, 

 1892/93. 



